ジケャ

Jqcke†

ットの腐食と防食

Corrosion

clnd

Its

Pro11eC†ion(化)生産管理部
宮崎Thisdescribes

paper

causedmainlybyreferringtO

relevant

someofcoolingwater

literature,

ourrecent

among
howon

Miyazakifocuses

media

nsed

steel corrosion
in jackets, andtakes

place

and

how

corrosion

such

公

Koshi

experiences
beat transfer∇i仙carbon

生産技術課

corrosion志accidents
bycan

beprevented.

まえがきはかぎらない｡大気中の湿分が金属表面に凝縮して作る,反応装置の内容物への加熱･冷却ケこは.通常ジャケッ†

例えば,数FLmといった削こ見えない水の薄膜,土襲中のを設け,槽本体の壁面を通して熱移動を行う｡ジャケット

水分,ガソリンか.ら沈析した水など,水はいろいろな形での形式は,ジャケッ†内を通る伝熱媒体が液体であるか蒸完であるかFLよって異なってくる｡第1表1)にジャケット存在し,腐食の原因となる.一般忙水が存在しない場合のの構造形式と特長を示した｡一方,工業的に採用される加熱媒体には,温水,スチ‑ム,熱媒油が多く.冷却妹体と述したように,ジャケッTlの環境には水が存在することが多く,多くの場合,湿食が起っている｡そこで,これからしては冷却水が用いられることが多く.チルド水,プライは,実際上重要な湿食をとりあげて解説を続けることにすンなどの冷却水よりも低い温度の媒体や,さらに低温が得られるフレオンやアンモニアなどの冷却媒体も使用されてる｡

いる｡第2表2)に伝熱媒体を示したo当社の主力製品であ腐食を乾食,水が存在する場合の腐食を湿食,と呼ぶ｡前

2.湿食と電池作用3)
湿食が起上るには,つぎの3つのことが必要である.
①環境中忙水が存在すること.
㊤腐食電池が形成される

るグラスライニング製反応缶およびステンレスクラッド鋼
製反応缶は缶本体とジャケッ†部分から成り,ジャケットこと｡

内を通る伝熱媒体により熱交換を行うよう設計されてい電池について述べる｡

る｡すなわち,ジャケット内部は伝熱媒体による炭素鋼の腐食の問題をかかえており,経年変化により大量の錆ある
いはスケールの付着が見られ,このため伝熱抵抗が増加し,その結果として,製品コス十の上昇あるいは品質低下⑨腐食反応を生じる環境物質があること｡まず腐食

湿食は直流の電流が金属からそれをとりまく環境物質中へ流れ出すこと紅よって起こり,その原因となるものは多くの場合,腐食電池であるo
これは基本的には,乾電池VL̲
起こっている現象と同じであるo第1囲に乾電池を示す｡

を招き,はなはだしい場合には缶体寿命に至り,大きな経済的損失となる｡ここでは,主として冷却水VLよる炭素鋼

図のよう忙電球をつなぐと,電流は㊤庵である炭素棒から導線を通って0極である亜鉛の簡へ行き,そこで電流につの腐食について,腐食はどうして起るか,腐食をどうして防ぐかに主眼を置き,最近当社で経験した事故事例を含めめてある物質(腐食では環境物質にあたる)

以下に解説する｡

したこと忙なる.亜鉛の簡は直流の電流が充填物質へ流れ出すにつれて腐食する｡このときの腐食量はファラデーの1.乾食と湿食
現代の科学技術の発展はめざましく,神をも恐れぬようKL̲見えるが,やはり久遠の節理にのって支配されているこ｢万物流転+の教えはやとには変わりほないo｢生者必滅+,
はり正しい｡金属材料をはじめ多くの材料は劣化し崩壊していく｡この宿命をのがれることはできない｡すなわち,腐食はさけられないものであるが,そのしくみを理解し,適正な対策を諾ずれは,わずかの費用で腐食の進む速さをきわめて小さくおさえることができる｡例えば完全に乾燥した空気中忙鉄を放置しても,鉄の表面はうすくかつ堅牢な酸化物の皮膜忙おおわれて,鉄の地金と酸素の直接的な接触が防げられるので,腐食はほとんどおこらない｡ところが,鉄を水が存在する環境に放置すると,この皮膜がこわれ,鉄は急速に腐食して行く｡水が存在してもしなくとち,鉄が酸素と触れて生成する物質は酸化鉄である｡しかし,水の存在によって腐食していく速さほ大い忙異なる.
水は必ずしも,淡水や海水といった,いわゆる水であると
Vol.

87

No.

1(1998/8)‑流れ出すo
この電流は充填物中を通って㊤庵へ戻り,回路を‑まわり法則に従っており,流れた電気量(電流の大きさ×時間)に比例する｡
腐食量(g)‑ k x電流の大きさ(A)×時間(秒)(1)kは定数で,亜鉛の場合は3.39×10ー4である｡電流は亜鉛の簡の内面から,原則的には均一に流れ出す｡したがって,腐食は全面に均一である｡しかし,実際には多少不均一ケこ電流が流れるので腐食も多少は不均一になり,どこかで先に孔があくことになる｡写真1にプレーTlコイルに生じた腐食孔を示す｡なお,第1図で電球を入れたのは/J＼さ
な抵抗を入れて電流が急激に流れる(s/冒‑卜する)のを㊤極と0極を直接導線でつない防いでいるだけであって,でも,話ほ原則的に同じである.以上のようK1,電池がで普,電流が環境に流れ出すとき腐食が起こり(鉄や亜鉛では起こるが,どんな金属でも起こるわけではない),その穣は必ず電池の○極である｡さて鋼忙ついて,現実にどのように電池が形成され,鋼の腐食が起こるかを考える｡

神鋼パンテツク技報

第1表Tal)1e

ジャケットの形式と構造
of various jacket types

1 Comparison

TConventypear)a construction
Detailll

ional

R‑Forkeeping

Tank

班

for cumptllsive‑UnsLlitableak∫

keeping

warmandjacketJacketescool.

heatir)g orcooling.

shellsimple‑Most

Platecoil‑CanPlate coiljacketALLl胎ceJT)

Conventiona

1jacket withag ltatl王1gnozzles

Convent

iollalbeinstalled

toreplace‑Easy

Beatconductiveconstruction.

onexistingtanks.

J'acket.

‑Tank

life is extended,withco61ing‑Heat

transferheatingor

bodysince tankis notir) contactspiral flow

producedmedium.

erlt

Agitatillg llOZZle#by hydraulicPartitioll

is accelerated

jet from‑Simpleconstruction.

‑Spiralflow

jacket vithspira 1

1Clearance

partitionheattransfer‑Mostsuperior

agitatingformedarechannels
betweentO

owillgpartition

nozzle.

by partition plates (baffles).

jacket wall

plates?nd

affects

performance.

JaclくetDimpleajacket

Half･pipe

11alf･pipecoilof heat

‑Turbulence
dimplefor Iligber jacket operatirlg
transferfor higher

superior‑Most

velocity‑Higherareassured

heat

heat

jacket, accelerates

jacketandwhich

is createdbytrasfer.

jacket operatillg

turbulence

andbeatofpressure.

transfer

mediumjacket, which

incidentally

accelerates

reducesbuild･up

fouling

throughtransfer

medium,pressure.

scale

orin

jacket.

Inner

jacke

ーSpecial type

Putel‑
JaCl(etドof spiral baffle‑Sincepatition

plateswall,thicknessof inner‑Thinner

神鋼パンテツク技報

jacket platejacket.

transmit

internal

jacket cam

assures

atopressuretank

be minimized,
heat

more

Vol.

87

transfer.

No.

1(1998/8)

2.

1銅が鋼よりも貴重な金属とつながっているとき
第2園のように,鋼とステンレス鋼の/J＼片を食塩水かこ浸

第2表伝熱媒体

Table

2Heat

し,導線でつなぐ｡鋼が○僅,ステンレス鋼が⑳極となっtransfer media

iaddieat[F=r&ir%r,eFeattlreSて,電流はステンレス鋼‑導線→鋼‑食塩水‑ステンレス鋼と流れる｡ ○庵である鋼から食塩水へと電流が流れ出す

Stearrl

120‑210‑HeatingproceedsmainlybycorKlensation.

(changeoflatentheat)‑Thejacket.whichissoconstructedthatthe

から,鋼が腐食する｡環境物質は食塩水でなく,淡水,港水,中性塩の溶液,土壌など,水を含み,電流を流すこcorxlensedwatercanbedisch8rgedfromits

bottom,(conver)tionaljacket)isofthemost
simpleconstruction,siJICeSteaTnitselfisinthestateofvaporphase.とができるもの(イオンがあるということ)なら何でもよ一Thehigherthetemperattlrerequired,thehigherthevaporpressure,whichsometimes

い｡この場合も(1)式が成立し,鋼ではk‑2.89×10￣4であ守る｡もっと現実的な場合を第3図に示した｡ステンレス鋼
bDと鋼の板を接合して海水中に浸した場合であるo第2図とちがうのは導線を使わず忙直接つないだだけであり,電流F=

necessitatedtheuseofadirnplej8Cketorha】f･pipejacketforreducir)gwallthickness
ofthetazlkbeingtlSed.

Ⅰ寸otwater也4)はステンレス鋼から鋼へ直接流れ,鋼から海水に流れ出しEqて鋼が腐食する｡
2 鋼の熟履歴や表面状態が一部分で異なっているとき

2.

ll,a.u,evessd.

①溶接部
lleating oil

溶接部は他の部分(母材)と熱履歴が異なっている｡た200′‑･350とえば電縫溶接鋼管は,鋼板を管状ケこ成形して接合部を電気抜抗加熱で溶接して作る｡電縫部は局部的に加熱され,is llSed whenaheating
isTnedium
‑This
btlt
reqllired to bc at an ele▼ated temperatures
at
as
zlOt
higher pressures
the steam.
sLIChfromprevent
moisture
the‑Toentering
be paid wher) handlingattention
must
medium,this meditnl

その後急速に冷却するため,母材部とは熱履歴が異なり,Industrial

腐食環境に接するとき,母材部忙対して0庵となり選択的

10一‑30water

な腐食を生じやすい｡ただし,いつでも生じるわけではな

td
F=(or cleaIIwater)Oッ†ノズルでの事例の外観と,侵食部の断面を拡大したものを示した｡同様な溶接部の選択的な腐食は鋼管や鋼板を溶接でつないだときFLも生じることがある｡しかし,溶接

Brine‑40′‑O

elevated‑Tons are sometimes
degree of purity.

い｡模式的に示すと第4図のようになる｡写真2にジャケ(⊃at10exchar)ged

池ほど強力ではなく,溶接材料の化学成分や溶接条件によって微妙に異なるので,溶接した鋼を腐食環境中で用いるとき,いつでも選択腐食が起こるわけではない｡㊤黒皮のついた鋼材
多くの鋼材は熱間圧延して製造されるから表面は空気で酸化され,黒皮(ミルスケール)と呼ばれる酸化物が付着している｡この黒皮は鋼素地と熱膨脹率がちがうため冷却時に微細な割れ目を作るはか,加工時に一部が脱落するな
腐食環境中では,黒皮部分が㊤庵,露出した鋼が○庵となりやすく,鋼(a)＼l/Electrici式IrrenCal･l)oll

E】ectl･ic
c上ll.I‑ellt

Zinc
CorrodedzillC(b)
Electrolyte

写真1プレートコイルに生じた腐食孔(a)内面

第1図
Fig.

乾電池と腐食1

Dry

I(ol･ 37No.

cell and1

Photo.
corrosion(1998/8)

神鋼パンテツク技報

Itoupgrade

thechloride or ethylene glycol is com･‑Calcium
but some･
monly
used as a cooling mdium,causes
times
corrosion problem. Accordir)Sly.
aretodayimproved
used mostly
those media
in this area.

部と母材部の間にできる電池は,ステンレス鋼と鋼との電どして,鋼素地が部分的に買出しているotemperattユreS.

is a coolir)g neditlm
most‑ThisCOmrnOnlyused. The water,after tlSed, is returned to aorcooling towerchi)Ier for.circulation.

(b)断面Pitting occurredin plate coil(a) hternal surface(b) Section

賢地が局部的に腐食しやすい｡この状況を第5図に示す｡+度の不均一さである｡とくに,一部分だけ溶存酸素がほと3

環境が不均一なとき①通気差んどない場合が問題で,その部分が他の部分に対して○僅となって腐食する｡これを模式的に示したものが第6図である｡例えば食塩水を入れた容器を素焼きの板(水は通さ鋼が他の金属と接触していたり,鋼材自体に不均一性が3:くても,鋼が接する環境が部分的に不均一であるとき,tの不均一さにしたがって鋼表面VL◎庵と○転ができ,転に当たる部分が腐食することがある｡問題となる不均一
写には,環境中の水分R:溶けている酸素(溶存酸素)の深ないが,電流ほ通過する)で仕切り,各々の窒に鉄片を入○れ導線でつなぐ｡一方の窒に空気を,他方に窒素を流すと,前者では十分酸素が溶けているが,他方ではほぼ0となる｡すると,酸素がある方の鉄片が㊤極,無い方の鉄片が0橿となり,後者が腐食する｡写真3はグラスライニン

Lead㊨ll,ire0

Electric

cut1･Cnt

一ー･‑‑‑‑‑‑〜

Stailllesssteel

Cal･l)oll(C()rl.()ded)(steel一ー∪

一丁･･････････････････････････････‑････

Brille

写2園

ステンVス鋼と炭素鋼による電池

1ig. 2Drycell consistingof stainless steeland

Electric一←￣'■.....I...

carbonsteelcLlrrellt(Corl̀O ded)∈)㊨
Stailllcss steelCar一)oll
Steel

Sea watel･
1〜

写3図

鋼とステンVス鋼を接合したことによって生じる鋼の腐食■ig. 3

Corrosionof carbon

steel caused(b)by joining with

ジャケットノズルに生じた選択腐食

2

写真

stainless steel(a)内面
PI10tO.

2(b) Sectior] of㊨metal◎∈)Sea(Corroded)㊨al･ea＋電縫鋼管電縫部と母材部の間に生じる電池

第5園

Iig. 4

Ce11Fig.

seam『Oxidescale#rr{#%z:

写4国ofElectric

water

Base llletal al･eaSeaLr)
area

area

area

welded『 n:51n:weldedcreated

seam

Water

current◎Basein jacket nozzle

corrosion occurred(a) Internal surface

Elec出cWater(b)電縫部断面

Selective

betweenweldedweldedsteel pipe

area

alld base metal

黒皮のついた鋼材の鋼の露出部の腐食
5Corrosionoxide

神鋼パンテツク技報of exposed

surfaceof carbon

steel withscale

Vol.

87

No.

1(1998/8)

グ製反応缶ジャケッ†内面vL生じたこぶ状のさび(さびこぶ)ができている様子を示す｡さびこぶをはがすと,その下シこ当る部分は鋼が腐食によってえぐられている｡この原理を示したものが第7図である｡さびこぶのない部分では,水に溶けている酸素がよく供給されるのR:対し,さびこぶの下の部分ではさびこぶが邪魔をするので酸素がほとんど供給されない｡したがってさびこぶの周辺部が㊦極,さびこぶ下が0庵となり,さびこぶ下が腐食する｡

3.湿食を生じる環境物質4)(中性環境で鉄鋼の場合)
第2図のように,炭素鋼とステンレス鋼を導線でつないで食塩水に浸した場合を考える｡電流は矢印のようにぐるりと1周することVLよってはじめて流れたことになる.どこが起点というわけではないが,便宜上,①極を起点とし㊤極から0極までは導線でて考えると,つぎの様になる｡
つながれており,導線は金属であるから電流が流れるのに問題はない｡初等の物理学の教科書忙あるように,電流が㊤僅から0庵へ流れるということは,実際には電子(e￣)が○庵から㊤庵へ流れることである｡こうして◎極に達した電子は,環境中(この場合は食塩水)を通って0極に動くわけにはいかない｡電子が自由に動くのは金属だけの特性である｡環境中で電気を運ぶのは,電子でなくてイオン0である｡第2図で◎のイオンが食塩水中を右から左へ,のイオンが左から右へ動いて電荷を運べば,電流は矢印の◎橿ように右から左へ流れることになる｡このためには,○橿では電子とでは電子が消費されて0イオンが生まれ,◎のイオンが生まれることが必要であるo食塩水中むこは,とくVL除去しないかぎり空気が溶けている｡空気中には酸素があるから,当然酸素が溶けていること忙なる.これを溶存酸素と呼ぶ｡◎極において,溶存酸素は電子とつぎのように反応する.
%02(溶存酸素) ＋H20＋2e￣(電子) ‑20H￣(水酸イオ(2)ン)
0イオンが生成する反応にほかな
これは電子が消費され,らない｡∈)極ではつぎの反応が起こる｡
Fe (秩) ‑Fe2十(鉄イオン)＋2e￣ (電子)(3)鉄から◎イオンと電子が生成している｡(2)と(3)の反応によって㊤庵付近では○イオンであるOH￣
が, 0極付近では㊤イオンであるFe2＋が生成した｡もし,これらが移動してそれぞれ反対側の電僅へ電荷を運ベは,食塩水中を電流が流れ,第2図の腐食電池に電流が凍れたことになる｡これらのイオンはたしかに電荷を運ぶ.しかし,主として電荷を運ぶのは濃度の低いOH￣やFe2十てNa＋ とはなく,■孝量忙存在する食塩の成分･,すなわち,Cl￣である｡例えばOH￣が電荷を運ぽうとすると,㊤極から○庵ヘと長い距離を移動しなければならない｡これに対し, Clーは多量にあるから,長い行列を作っている人か一歩ずつ歩いたときのように少し動いただけで電荷は0極に達するのである(○短から◎穣へ人の行列があるとき,㊤庵の近くに1人の人を加え,全員が一歩ずつ○寸壷の方ヘ進むと, 1人の人が○庵↑送り込まれたことになる)｡

Cl￣ とNa＋が運ぶ電流の総和が,生成にNa＋が受持つ.
6:
したOH‑またはFe2＋(㊤と0の電荷の総量は等しい)
電荷R:相当する｡こうして第2園の腐食電池に電流が流か(2)式によって溶存る(第8園)｡その結果生じることは,

Nitrogell

Air㌔/Cell√‑‑‑￣ヽ㊨∈)Iroll

Trollt +̲･‑･･

1i(corroded)
Brille第6国Fig.

Brillel

溶存酸素濃度のちがいによる腐食
6Corrosion

causeddissolved

oxygenbya:Il専difference

inconcentration

of

Water

Dissolvecl°iss()】ve(IOAT(0 X ygellTtl】)erCIeygen

一一ー￣￣､→＼＼/メ‑‑‑Col･rOded

級
第7園
Fig.

Vol.

写真

さびこぶによって生じる通気差とさびこぶ下の腐食
737

Differenceirュaeratiorl

under

tubercleNo.

I(1993/8)

Createdbytuberclear)d corrosion∈

僅から㊤極ヘの電荷の移動も,同じ理由でFe2＋のかわり

3P血oto.

神鋼パンテツク技報

グラスライニング製反応缶ジャケツト内面に生じた
3

さびこぶ
Tubercleoccurred inof glass‑lined reactor

the internalsurfaceof jacket酸素が消費され,それに見合って(3)式のように鉄が,イオ/になる(腐食する)ということである｡つまり溶存酸素
こよって腐食が生じるのであり,溶存酸素が腐食原因物質(2)式と(3)式を加えて全体の反応を示すと,このこごある.

ヒがよくわかる｡
Fe(秩) ＋与02 (溶存酸素) ＋H20‑Fe2＋(鉄イオン)
20f壬￣ (水酸イオン)(4)
Fe2＋とOH￣はやがて結合して第9図のようにさびに変でも同じである｡腐食電池忙おいて㊤庵で起こる反応(例
えば(2)式)は化学的にいうと還元反応である｡これをカソ◎極をカソード(陰極)とード反応(陰極反応)と呼び,呼ぶ｡アノード(陽極)である○僅では,酸化反応であるアノード反応(陽僅反応)が起こる｡いかなる場合においても,電流が金属から環境へ出るところでアノード反応(鉄であれば腐食),環境から金属へ入るところでカソー＋ド反応が起こることに注意されたい｡
静止した淡水中での鋼の腐食の速さはほぼ0.1mm/yのオーダーであり,鋼表面への溶存酸素の拡散が腐食を律達する｡しかし,鋼片を浸したり空気中に引き上げたりという操作を繰り返すと(濡れたり,乾いたり)腐食が継続しって行く5)｡このような鋼の湿食の仕組みは,第2図の環寛が食塩水でなくても(その場合は電荷を運ぶイオンが異3:る)また第3.4.6.7図などで示した他の腐食電池の場合鋼の腐食は大きくなるo写真4はかかる状況で生じたステンレスクラッド鋼製反応缶ジャケッ†内面の局部異常腐食を示す｡⇒Electriccurrent

0◎
Elec亡ric ctlrrelTt

Pe￣(Consし111ユed)
02

Cl￣･･････････････‑･一･Fe2十OB‑

Fe･‑Na十(Corroded)

Stainless steel

CarboII Steel◎ PoleIrI20∈)PoleReaction
Restllt＋ 2e‑一20H‑Reaction与o2ResultFeFeFe2＋)2e‑(Steel)corrodede￣ formed(to㊥ pole vialead wire) Fe2＋ formed

02(Dissolvedoxygen) consumed
constl11ユed(from e) pole vla
leadw]'re)OH￣ fornlede￣

写真4

写8図

腐食電池における電流の流れ万'ig. 8

Flowof electric current)

Photo.

in corrosioI】

Fe203

一ステンVスクラッド鋼製ジャF'ヲト内面に生じた異常局部腐食4

UnusualFormation＼†‑i1120.与o2

iH20･io2‑Fe(0Ⅲ)2inthe

intemalof ferric oxide

0Ⅹidatioll tO ferric hydroxide

Fe(OIi)2Forlllation

ハ＼JoccuredFe(OH)3Fe(0Ⅲ)3

E20.÷02

corrosion＋ 3fI20/20H‑

localized

surftlrCe Of stainless steel clad jacket

Cell

Fe･＋

20H‑

oxide

H20＋与o2

しノF｡＋ハ† †of ferrous

Elutionb)∫electrocbemical

reaction〟IrollCathodic

第9国
Fig.

Anodicareaarea

Cathodic

area

鉄の腐食機構9Corrosion

mechanismof iron

神鋼パンテツク技報

Vol.

87

No.

1(1998/8)

第 3

表腐食抑制剤の作用機構

Table3Cornparison

Q<〜of behavior

mechanisms

Corrosion

protectiveApplication

CAD＼ヾ?

of variotlS COrrOSioninhibitors
covering

Component

どclosed

tau

∫

/￣■■ヽ

〜

⊂lつ＼CjD)

Pot ymer∫onphosphate

Precipltation(∑in°ate)

filnl type0111l‑ど‑0‑I)‑
1inwater,0/＼Ca(Zn)[:二=::mPbospbona

Rte

R
P‑0
10＼1牙

calciu皿pbosphate
inanopenmostlyacid

ions

subjected to hydrolysis
partially,

inresulting

scale build tユp.

circtllatory

in wbicb

isphosphate

phosphoric

calcil皿皿dcoolingistimethe residence

decomposed

‑Used

10〜

producing

1Used‑Rarely10‑P(zincate)that polymer

waterforsystemlowcon‑short.

Hrsl

polymerpossibility
thus

centration

10‑24:

a10

Formationis‑There0

mosdy
incentration

ina

open

usual

inanopencirculatory

circulatory

system.

forsystem

highcon‑is long.

resideIICe timevhich血ewater

coolingwater

cooling/Ca (Zn)盟＼￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣罰｢￣/oヾ

1ti
＼tr

Nitrite(mol ytxiate)i?yxpiede
fil‑Thick ness

｢I￣FeOOH

洋a‑Veryeffective‑Thereis akindin acaseof bacteria,tht's…呂o〜 slime prevention⊂=:::::亘こ:::::::::]￣Aof 50oC
Formation
Molybdate

Oxide

film
R1COO＋

carboxyl ate
pol ymer

Preci pitation(zincate)

film

type

FeOOH

r‑1R
1
OOC/＼＼intoconverted

toanion.

lositlganintended

effect. Its use

is neccessary

applied

agent

when

aatby

N2N壬‡3 0r

togetheracirtainwitha

temperaturewaterlover.

orH∫s

1‑10:

is

NO皇

where

but sensitive

system,closed

aas‑Used

Rarelytoanion.

‑Sensitiveinmostlynonphospborous･basedsuchsystem

corrosion

irlhibitor.

decomposedwithNO2incorporatingaheat

1basedstorageinhibitor,usedtank.

Fe(Zn)
FeAzol e

ElutedThick lleSS

metal. ion

itsN

Preci pitation
type/A‑hN‑C‑CuR⊂:二二重こ二二二二=]Lq‑

Fo皿ation:

1‑10H∫s

as‑Usedeffectmanya

corrosion

is notcases

inbibitor

affected
mixedwithany

byfor copper‑based
qualityorof themetals.

temperatロreabove

opeII

Systemse

Schematic

Classification

JqcsystemOfwater.

listed corrosion

inhibitors.

clear

soft

pure

water

water

water

concentration

high1medi一皿ilow

①⑳⑳

3紙肉鞄
5宇真'hoto.

塗料の残存状況(約20年使用後の採取片)
5

Conditionof paintwhich

still remains(Samples of after about

20yearsof service)

写真グラスライニング製反応缶ジャケ6

ット内高圧洗浄後の無電解NiめP血oto.

6っき施工例

Examplesof electroless Ni･plating
in a jacket.of glass･lined reactor
after bigb pressurecleaning.

platingaCarborl

ば両面クラッド鋼板が採用されるケースもある｡

steel

腐食が起こるのは,環境中の腐食性物質が作用するからで,これを除去するか,腐食反応を起こしにくくさせるよ
うな物質を加えもという防食法もあるoこういう方法を環境処理と呼んでいる.環境処理のより一般的な方法は,化学薬品などを環境に加えて腐食を抑制するもので,このよ
引0図

うな化学薬品を防食剤,腐食抑制剤,インヒビタ‑などと第11園

南効率重合反応装置､ig. 1()Highthermal

Fig.
flux

呼ぶ｡腐食反応は金属から溶解するアノード反応と溶存酸

内部ジャケット構造
llInternal

素の還元反応であるカソード皮応により成り立っている
jacket constractiorl

polymerizer

が,その内一方,もしくは相方を抑制すること忙より腐食は抑制される｡腐食抑制剤の分類とその作用機構(皮膜の性質)について第3表vL示した｡
む

防食方法
腐食の発生やその進行速度忙は,さまぎまな因子が作用F‑る,この因子を変化させ,腐食が抑制される方向に向かフせれは,すなわち防食である｡防食方法として,一般に監諭されている方珠として最も身近かなものほ,金属の表百を被覆して環境物質を遮断する方法で,塗料を塗る,め)きをするなどが代表的な例である｡写真5は醸造タンク
7‑ヤケッ†内面忙施工した塗料が約20年経過した後もその三ま残存している事例である｡写真6はグラスライニング
埋ジャケッ1‑内面を高圧洗浄ののち無電解Niめっきを施二したものである｡また当社が開発した高効率重合反応装量の構造を第10図,第11園6)に示したが,内部ジャケッT‑

すび

主として冷却水による炭素鋼の腐食に関して￣,腐食はどうして起こるか,腐食をどうして防ぐかについて,当社で経験した事故事例と,若干の文献を引用して解説した｡この解説がユーザーの方々にとって少しでもご参考になるな
らば幸甚に思う.
〔参考文献〕
1)岡本草道･'神鋼ファウドラ‑･ニュ‑メ,(1981) p. ll(19S4),培風館
2)橋本健治:工業反応装置,

Vol.

25,

No,

3

3)松島巌:やさしい腐食のはなし,神奈川県南圧ガス協会会報
No. 144 (1990) p. 6(1991),日刊工業新聞社
4)松島巌:錆と防食のはなし,)冷却水に接する部分に,無電解Niめっきを施工していゝ｡ある環境で腐食しやすい金属の代わりに,より耐食性

Vol. 18, No.
1 (1981)5)朝倉祝治:高圧ガス,
6)宮崎公志･栗林宏明:神鋼パンテツク技報Vo】.
(1991), p. 20)優れた金属を使うことも1つの防食法といえる｡たとえ

7)神鋼/くンテック環境管理株式会社,カタログ

神鋼パンテツク技報

Vol.

37

No.

35,

1

No.

3

(1998/3)